METALURJIA TERMO-ELECTRICA 
489 
operacion sc efectuaba satisfactoriamente. La antracita dio 
el mejor rendimiento termico; en efeoto, se consumieron 271 
kilogramos de antracita poi* tonelada de fierro producido, 
mientras que se emplcaron 360 Kgs. de carbon de lena por 
tonelada de fierro. 
De los minerales es la magnetita la que se presta mejor al 
tratamiento electrotermico, exije menos consumo de enerjia 
electrica para su reduccion que la hematita i la siderosa. Asi, 
por ejemplo, en una esperiencia con la misma cantidad de 
enerjia consumida se produjeron respectivamente 41, 32 i 29 
Kg. de fierro tratando magnetita hematita i siderosa. 
Los productos obtenidos son aceros dulces como se ve por 
la composicion quimica de siete coladas consecutivas que se 
da a continuacion: 
N.° de la 
colada 
no/ 
^ /o 
Mn% 
35 
0.08 
0.10 
36 
0.09 
0.09 
37 
0.11 
0.46 
38 
0.09 
0.15 
39 
0.10 
0.12 
40 
0.13 
0.10 
41 
0.10 
0.14 
Si% 
8% 
Ph% 
0.02 
0.02 
ind. 
0.04 
0.02 
» 
0.06 
0.02 
» 
0.08 
0.02 
» 
0.07 
0.02 
» 
0.03 
0.02 
» 
0.19 
0.012 
» 
Estos productos ban sido obtenidos directamente, sin nin- 
guna adicion afinante i sin cambiar escorias. El carbon conte- 
nido en ellos se gradua ya sea modificando la proporcion de 
carbon en la carga o bien agregando al final de la operacion 
un carburante. En cuanto a la eliminacion del azufre es mas 
dificil si el homo no esta construido de manera que se pueda 
efectuar un cambio de escorias necesaria a la desulfuracion 
Pinal del bano. 
Las esperiencias mencionadas han sido efectuadas en mayor 
larte en un horno Chaplet de 120 Kw. de potencia; en tal hor- 
10 el consumo de enerjia necesaria a la reduccion de la hema- 
ita con carbon de lena para obtener una toaelada de acero 
ANAI.ES. — MAY. - JT7N. — 5 
